TCVN6393:1998

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6393:1998 về Ống bơm bê tông vỏ mỏng có lưới thép do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6393 :1998 ỐNG BƠM BÊ TÔNG VỎ MỎNG CÓ LƯỚI THÉP Net-wire co n crete pump i ng p i pes Lời nói đ ầ u TCVN 6393 : 1998 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chu ẩ n TCVN/TC71/SC1 “Ống b ê tông” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo l ườ ng – Chất lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi tr ườ ng ban hành. TCVN 6393 :1998 ỐNG BƠM BÊ TÔNG VỎ MỎNG CÓ LƯỚI THÉP Net-wire co n crete pump i ng p i pes 1. Phạm vi áp dụng Ti ê u chuẩn này áp dụng cho các loại ố ng bơm b ê t ô ng vỏ m ỏ ng có lưới thép (sau đây gọi là ống bơm tông), chế tạo theo ph ư ơng pháp đúc ly t â m , dùng l ắ p đặt cho các trạm bơ m n ư ớc th ủy l ợ i hoặc các m ục đích sử d ụ ng tương tự. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 1765 – 75 Thép các bon kết cấu th ô ng thường. Mác thép và y ê u c ầ u k ỹ thu ậ t. TCVN 1770 – 86 Cát x â y d ự ng , Y êu c ầ u kỹ thuật. TCVN 1771 – 87 Đá dăm , sỏi và s ỏ i dăm d ùng trong x â y d ự ng. Yêu c ầ u kỹ thu ậ t. TCVN 2682 -1992 Xi măng poóc l ă ng. TCVN 4506 – 87 N ướ c đ ể trộn b ê tô ng. Yêu c ầ u kỹ thuật. TCVN 6025 - 1995 Bê tông - Ph â n mác theo c ư ờng đ ộ nén. 3. Kiểu và kích thước cơ bản 3.1. Ống b ơ m b ê tông được s ả n xuất theo kiểu t ạ o gờ hai đ ầ u để nối b ằ ng đai xi ế t , có hình d ạ ng qu y đ ị nh tr ê n hình 1. H ì nh 1 - Ống bơm bê tông 3.2. Các k í ch thước cơ bản của ố ng bơm bê t ô ng được qu y định trong bảng 1. B ả ng 1 - Kích thước c ơ b ả n của ống b ơ m b ê t ô ng Kich th ư ớc t í nh b ằ ng milimé t D qu s D 2 L 1 L 200 30 280 100 2000 ¸ 4000 (ho ặ c theo y ê u c ầ u của kh á ch hàng) 300 30 380 350 40 450 400 40 500 500 50 620 600 50 720 4. Vật liệu 4. 1 . Xi măng: dùng lo ạ i xi măng poóc l ă ng c ó mác kh ô ng thấp hơn PC 30, theo TCVN 2682 - 1992. Chú th í ch - Không được sử d ụ ng các lo ại xi m ă ng có chứa canxi clorua ho ặ c lo ạ i xi m ă ng đô ng cứng nhanh 4.2. C ố t liệu: d ù ng đ á dăm k í ch thước 5 -10 mm, theo TCVN 1771 - 87 và cát vàng theo TCVN 1770 - 86. 4.3. N ư ớc đ ể trộn b ê t ô ng theo TCVN 4506 - 87. 4.4. B ê t ô ng và vữa: được t ạ o ra từ các vật liệu theo đi ề u 4.1, 4.2 và 4.3 được trộn đ ề u theo tỷ lệ đảm bảo mác b ê tông không nh ỏ h ơ n M 30 theo TCVN 6025 - 1995. 4.5. L ướ i thép: d ùng thép CT 38 đ ể làm cốt cho ống b ê t ô ng theo TCVN 1765 - 75. 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1. Ống bơm b ê t ô ng phải đ ả m b ả o m ặ t trong và ngoài nh ẵ n, kh ô ng r ỗ, không có các v ế t nứt , rạn ả nh h ưở ng đến độ bền . 5.2. Ống bơm b ê t ô ng phải đ ả m b ảo th ẳ ng, sai l ệ ch đ ộ th ẳ ng kh ô ng lớn h ơ n 1 % o L. 5.3. Mặt mút ống phải th ẳ ng g ó c v ớ i đường tâm của ống. Sai lệch độ thẳng góc của hai mặt mút không hơn 10 mm tr ê n chi ề u dài 1 mét. 5.4. Sai l ệ ch kích th ướ c của ố ng được qu y định như sau: - đố i với đường k í nh: = 1 % D qu ; - đ ố i với chi ề u d ầ y, không n hỏ h ơ n 5 % s; - đ ố i v ớ i chi ề u dài: = 10 mm. 5.5. Chi ề u d ầ y lớp bê tông b ả o vệ ống b ơ m b ê t ô ng ph ả i đảm bảo kh ô ng nhỏ hơn 4 mm 5.6. Ống bơm b ê t ô ng ph ả i ch ị u đư ợ c áp l ự c nước b ê n trong kh ô ng nhỏ hơn 0 , 14 x 10 6 N/m 2 . 6. Phương pháp thử 6.1. Lấy m ẫ u và chuẩn bị thử 6.1.1. Vi ệ c kiểm tra ch ấ t lượ ng ố ng bơm bê t ô ng được ti ế n hành theo t ừ ng l ô sản phẩm. L ô sản phẩm trong ti ê u chuẩn này đư ợ c qu y đ ị nh là lượng ố ng có c ù ng hình dạng, k í ch th ướ c và đ ã đượ c bảo … trong c ù ng một đợt giao nh ậ n sản phẩm. Th ờ i gian bảo dưỡng theo phương pháp thông thường . ....... ... h ơ n 28 ngày. Chú thích - Có thể dùng ph ụ gia v à đ iề u kiệ n bả o dưỡng khác đ ể rút ng ắ n thời g ian bảo dư ỡ ng 6.1.2. Ti ế n h à nh l ấ y mẫu ố ng bơm bê t ô ng theo 16 s ả n ph ẩ m. M ỗ i lô l ấ y ra 1 % s ố ống để kiểm tra kích thước và hình dạng b ê n ngoài, nhưng kh ô ng ít hơn 5 ống . 6.13. Sau khi đã kiểm tra k í ch thư ớ c v à h ì nh dạ ng b ê n ngoài của ống, l ấ y 3 ống trong s ố đó đ ể kiểm tra áp lực trong của ống. Sau đó l ấ y mộ t ống để kiểm tra chi ề u d ầ y lớp b ê t ô ng bảo vệ. 6.14. N ế u k ế t quả kiểm tra theo 6.1.2 va 6.1.3 có m ộ t ch ỉ tiêu kh ô ng phù hợp với y ê u c ầ u . ............ . chuẩn này th ì c ầ n tiến hành thử l ạ i với số lư ợ ng mẫu g ấ p đ ô i và m ẫ u được l ấ y ngay ở l ô ống đang .. ........... . tra. K ế t quả l ầ n hai được coi là k ết qu ả cuối cùng . 6.2. Tiến hành thử 6.2.1. Kiểm tra ngoại quan (theo điều 5.1) b ằ ng m ắ t thường 6.2.2. Kiểm tra sai lệch các kích thước b ằ ng các d ụ ng cụ đ o thông dụ ng có đ ộ chính xác đến 1 m 6.2.3. Thử á p l ự c trong của ống 6.2.3.1. Dụng cụ thử - b ì nh t í ch áp; - bơm cao áp: - đ ồ ng h ồ áp lực. 6.2.3.2. Chu ẩ n bị thử Ống bơm b ê tông đ ể thử được bịt k í n hai đ ầ u bằng m ặ t bích, có g ắ n đệm cao su. Trên một m ặ ph ầ n mi ệ ng ống có g ắ n với hệ thống bơm cao áp, đ ồ ng h ồ đo áp l ự c và van một chi ề u. Trước khi tiến hành thử phải dùng ch ấ t l ỏ ng đ ẩ y h ế t kh ô ng kh í ở b ê n trong ống ra ngoài T ă ng áp l ự c trong ống với tốc độ 0.07 x 10 6 N/m 2 trong 5 gi â y cho tới khi đạt áp l ự c b ằng 0.14 x 10 6 N/m 2 x k ; k l à h ệ s ố an toàn l ấ y b ằ ng 1,5 . Giữ nguyên áp lực thử trong 5 phút . Chú th í ch 1) Giữ m ặ t ngoài ống bê t ô ng k hô , s ạ ch tr ướ c khi ti ế n hành thử 2) K h i ti ế n hành thử phải chú ý mọi qu y đị nh v ề an t oàn lao đ ộ ng 6.2.3.3. Đánh giá k ế t quả Ống b ơ m bê t ô ng đạt yêu cầu nếu trong su ố t thời gian thử kh ô ng có hiện tư ợ ng rò rỉ nước ra ng oài mặt ống. 7. Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 7.1. Trên m ỗ i ống bơm b ê t ô ng phải có nh ã n hiệu đã đ ă ng ký của cơ s ở s ả n xuất 7.2. Khi giao l ô ống b ơ m bê tông cho khách h à ng, cơ s ở sản xu ấ t phải giao kè m theo gi ấ y chứng nh ận của l ô sản phẩm đ ó, bao g ồ m các th ô ng tin sau: - tên c ơ s ở sản xuất, - lo ạ i sản phẩm, tên gọi v à kích thước; - ng à y s ả n xuất; - áp l ự c trong của ống ; 7.3. Các loại ố ng bơm bê tông phải được xếp riêng cho từng loại trên n ê n kh ô ráo , thoát nước tốt. 7.4. Khi v ậ n chuyển, ống phải được x ế p ngay ng ắ n, chèn ch ắ c ch ắ n, tránh va đập, đ ổ vỡ. 7.5. Khi b ốc x ế p phải c ẩ n thận, không để ống rơi tự do .